Siebzehnter Abschnitt. Fasern. 



381 



habe: zylindrische zugespitzte und breite, bandformige, haufig wie 

 Baumwollenfasern gedrehte Faserzellen 1 ). Die zylindrisch geformten sind 

 teils diinn-, teils dickwandig, z. T. kurz (bis 1,6mm), z. T. lang (bis 

 4,5 mm nach Hanausek). 



Nach meiner Beobachtung haben die dicken Bastzellen die Eigen- 

 tumlichkeit, durch Ouellungsmittel sich zu verkurzen, wobei der Innen- 

 schlauch sich schlangenformig bin- und herwindet (Fig. 124) 2 ). Die 

 Bastzellen sind verholzt, und auch 

 noch im Papier laCt sich die Ver- 

 holzungnachweisen. Bemerkenswert 

 ist, daC die Bastfasern auch nach 

 Behandlung mit Schulzescher Ma- 

 zerationsflussigkeit unter Aufquel- 

 lung der Verdickungsschichten den 



IhK VJlV^l Ol <Jl.l^/iVU.Jl-lQ>, 



Innenschlauch als einen schlangen- 

 formig gewundenen Schlauch her- 

 vortreten lassen (Fig. 124). 



Zur Erkennung der Bambus- 

 papiere kann mit Vorteil auch die 

 Oberhaut herangezogen werden, 

 welche in Form von kleinen schup- 

 penformigen Fragmenten stets in 

 den Bambuspapieren anzutreffen ist. 

 In diesen Fragmenten erscheinen 

 die histologischen Elemente in sehr 



wohlerhaltenem Zustande. Die Gharaktere der Oberhaut sind der Fig. 1 25 

 und der zugehurigen Figurenerklarung zu entnehmen. 



Die diinnwandigen Grundgewebszellen des Bambusstammes fmden 

 sich nur sparlich und in stark demoliertem Zustande im Papier wieder. 

 Besser sind die dickwandigen Elemente des Grundgewebes erhalten 3 ). 



Fig. 125. Vergr. 331). Oberhaut vom jugeudlichen, 

 niimlich noch waehsenden Staraine der Bambusa 

 aritiidiimcca. Oberhautzelle, deren nach auBen 

 gewendete Wande mit Poren (') versehen sind. 

 .S' Spaltoffnung mit Nebenzellen. K K' Zwergzellen. 

 Jedes Paar der Zwergzellen besteht aus eiuer in- 

 haltslosen (A'') und einer mit einem Kieselkorper ver- 

 sehenen Kieselxelle (A"). Der Kieselkorper ist etit- 

 weder solid oder besitzt einen schmalen Hohlraum. 



42. Holzfaser. 



Seit den sechziger Jahren des 1 9. Jahrhunderts wird die Holzpapier- 

 fabrikation im groCen betrieben, und gegenwartig schon ist Holz fiir 



4) Ich habe diese charakteristischen, bandformigen Zellen der Bambuspapiere i. J. 

 1866 (Technische Mikroskopie, p. 236) zuerst beschrieben, spater (1901) hat sie K. Saito 

 (Anat. Studien der wichtigsten Faserpflanzen Japans) angegeben und T. F. Hanausek 

 (1. c.) eingehend charakterisiert und abgebildet. 



2) S. oben p. 380. 



3) Eingehendere Daten iiber die Mikroskopie des Bambuspapiers enthalt die oben 

 genannte und zitierte Abhandlung von T. F. Hanausek, Bambus-Zellulosen*. 



